Bestimmung des Wärmeausdehnungskoeffizienten der spezifischen Wärme etc. ä3 



Temperatur wurde mit fein geschabtem Eis und Kochsalz hergestellt. 

 Ich nahm dabei auf drei Gewichtsteile Schnee einen Gewichtsteil Salz, 

 wobei die Temperatur beliebig lang konstant gehalten werden konnte. 

 Um das Innere der Röhre, welche das Silber aufnahm, vollkommen 

 frei von Wasserdampf zu halten, steckte ich durch den untern Pfropfen 

 eine Kapillare, die sich nach oben in ein becherartiges Gefäss er- 

 weiterte. Dieses füllte ich dann mit Ca Clg als Trockenmittel. Ein 

 ebensolches Gefäss durchsetzte den oberen Kork. Durch die Kapillare 

 desselben führte ich einen Draht, der unten zu einem Haken leicht 

 umgebogen war, an dem der Ag-Zylinder angehängt wurde. Erteilte 

 man dem Draht einen seitlichen Ruck, so glitt das Ag an dem Haken 

 herunter und fiel in das untergestellte Kalorimeter. Um jeden Luft- 

 zutritt zur Röhre von oben zu verhindern, goss ich etwas Quecksilber 

 in die oben befindliche, becherförmige Erweiterung der Kapillare. 

 Ferner musste ich darauf achten, dass sich während des Transportes 

 durch die Luft kein Eisbeschlag auf dem Ag niedersetzte, da dieser 

 dem Kalorimeter Wärme entzogen hätte, die Resultate also zu 

 gross ausgefallen wären. Diese Fehlerquelle vermied ich dadurch, 

 dass ich für den Versuch das Kalorimeter dicht unter die Öffnung 

 des Apparates brachte; das brachte freilich mit sich, dass beim Ein- 

 werfen des Körpers das Kalorimeterthermometer für einen kurzen 

 Moment entfernt werden musste, was Anlass zum Anbringen einer 

 kleinen Korrektion gab ; dieselbe ist in der Tabelle mit k angegeben. 



3. Untersuchung des Glases. 



Zur Bestimmung der spezifischen Wärme des Glases wurden zirka 

 8 gr Glassplitter in einem Metallkörbchen in das Wasserkalorimeter 

 gebracht nach Herstellung einer Anfangstemperatur einmal von zirka 

 100° durch Heizen im Wasserdampf und ferner einer Anfangstempe- 

 ratur von zirka 140° in erhitztem Ölbad; es konnte so die Abhängig- 

 keit der spezifischen Wärme des verwendeten Glases von der Tempe- 

 ratur mit genügender Genauigkeit festgelegt werden. 



4. Untersuchung des Rb. 



Während aller Untersuchungen, die ich mit dem Rb. ausführte, 

 befand sich dasselbe ganz in einer schützenden Schicht Paraffinöl. 

 Bei den Versuchen für die Messung der spezifischen Wärme des Rb. 

 zwischen 15 — 35° war das Metall mit einer geringen Menge Öl aus 

 dem Dilatometer, das ich zur Volumenbestimmung des Rb, gebraucht 

 hatte, in eine Cu-Kapsel gebracht und eingelötet worden. Ein AI- 

 Stiel war an dem vorstehenden Rande des Deckels befestigt. Die 

 Erhitzungstemperatur 35° C. wurde in einem grossen Cu-Gefäss von 



